- 1 - มาตรฐ านผล ิตภัณฑ์อุตสา หกรรม  
ฟิล์มยืดหุ้มห ่ออาหา ร  
  
 
1. ขอบข่าย  
1.1 มาตรฐา นผลิตภัณฑ์อุตสาหกรร มนี้ครอบ คล ุมฟิล ์มย ืดห ุ้มห ่ออา หา ร ที่ท  าด้วยพอลิเอท ิล ีน พอลิไวนิล คล อไร ด์ 
และพอ ล ิไวนิลิดีนคล อไร ด์ ร วมถึง ฟิล์ม ย ืดห ุ้มห ่ออา หาร ที่ใ ช้กับ เครื่องจักร อัตโนมัติ ซึ่ง ต่อไปใน มาตรฐา นน ี้
จ ะเร ีย กว่า  “ ฟิล์ม ย ืด ” 
 
2. บท นิยาม  
ความห มาย ของ ค าที่ใช้ใ นมาตร ฐาน ผล ิตภัณฑ์อ ุตส าหกร ร มนี้ ม ีดัง ต่อไปน ี้  
2.1 ฟิล์ม ย ืดห ุ้มห ่ออา หาร  ห มาย ถึง แผ่น พลาสติกห นา ไม ่เกิน  25 m ที่ย ืดและร ัดส ิ่ง ที่ต ้องการ หุ้ม ห่อและ
เกา ะติดกัน เองไ ด้   
 
3. ประเภ ท ชนิด และตัว ย่อ  
3.1 ฟิล์ม ย ืด แบ่งตามล ักษณะ กา ร ใ ช้ง าน เป็น  2 ปร ะเภท คือ  
 3.1.1 ใช้ห ุ้มห ่ออา หาร ทั่ วไป    
 3.1.2 ใช้ หุ้ม ห่อ อา หาร ส  าหร ับ อุ่น ในเตา ไม โครเวฟ   
3.2 ฟิล์ม ย ืด แบ่งตามชนิดของพล าสติกที่ใ ช้ท าออกเป ็น 3 ชนิด ดัง นี้  
 
ชนิด ตัวย ่อ 
พอลิเอทิล ีน (polyethylene ) PE 
พอลิไวนิลค ล อไร ด์ (polyvinylchloride ) PVC 
พอลิไว นิลิดีนคลอไรด์ (poly (vinylidenechloride )) PVDC  
 
4. ขนา ดและเกณฑ ์ค ว ามคลาดเคลื่อ น  
4.1  ความกว้าง  
 ความกว้าง ต ้องเป็นไป ตามท ี่ร ะบ ุไว้ท ี่ฉล าก  โ ดย ย อมใ ห้ม ีเกณฑ ์ความคล าดเคลื่อนได้ตามตาร างท ี่ 1  
  กา ร ทด ส อบ ให ้ปฏิบัติตา มข ้อ 10.2.1 
   
 - 2 - ตาราง ที่ 1  ค ว ามก ว ้าง และ เกณฑ์คว ามค ลาดเค ลื่อ น   
        ( ข้อ 4.1)      
              หน่วย เป็น  mm 
ความกว้าง  เกณฑ ์ความคล าดเคลื่อน   
ไม ่เกิน  300 
 
เกิน  300 +4 
                     0 
+5 
                     0 
      
4.2  ความย าว  
  ความย าว  ต้อง ไม ่น้อ ย กว่า ค่าที่ระ บ ุไว้ท ี่ฉล าก  
   กา ร ทด ส อบ ให ้ปฏิบั ติตามข้อ 10.2.2 
4.3  ความห นา และเกณ ฑ์ควา มค ล าดเคลื่อน  
   ความห นา  ต้อง เป็น ไปตา มท ี่ร ะบ ุไว้ท ี่ฉล าก  โ ดย ย อมใ ห้ม ีเกณฑ ์ความคล าดเคลื่อน  1 m  
กา ร ทด ส อบ ให ้ปฏิบัติตา มข ้อ 10.2.3 
 
5. ว ัสดุ 
วัสด ุที่ใ ช้ท าฟิล์ม ย ืด ต้อง เป็น ดัง นี้  
5.1  เร ซิน 
 ต้อง เป็น เร ซินบ ร ิส ุทธ ิ์ (virgin resin) ชั้นคุณภา พสัม ผัส อา หาร  (food contact grade ) 
กร ณีใช้เศ ษวัส ดุ (scrap) ย อมใ ห้ใ ช้ได้เฉ พา ะที่ย ัง อยู่ใ นก ร ะบ วนก าร ผล ิตนั้น  
 ผู้ท  าต้อ ง พิสูจน์หรือ แสดง เอกสาร ร ับ ร องค ุณภา พหรือผลวิเครา ะห์จา กสถาบ ันหร ือหน่วยง าน ที่ส  าน ักงาน
มาตรฐา นผลิตภัณฑ์อุตสาหกรร มย อมรับ  
5.2 ชนิด พลาส ติก   
ต้อง เป็น พอลิเอทิล ีน พอลิไวนิลคล อไร ด์ ห ร ือพอ ล ิไวนิลิดีนคล อไร ด์ อย ่างใดอย ่างห นึ่ง และต้องเป็นไป ตามท ี่
ร ะบ ุไว้ท ี่ฉล าก   
  กา ร วิเครา ะห์ ให ้ปฏิบัติตา ม มอก . 656 
 
6. ค ุณลัก ษณ ะท ี่ต้อ งก าร  
6.1 ล ักษณะ ทั่วไ ป 
6.1.1  ต้อง ใส  ไม ่มีส ี ย ืดห ย ุ่นเล็กน ้อย  และเกา ะติดกัน เอง  
6.1.2  ต้อง ส ะอา ด ปร าศ จา กข้อบ กพร ่อง เช่น ไม ่มีรอยฉ ีกขา ด ไ ม่ม ีร อยต่อ ไม ่มีรอยขีด ข่วน  
       ไม ่มีส ิ่ง แป ล กป ล อม  
6.2  กลิ่นและร ส    
 - 3 -        เมื่อท ดส อบ ตามข้อ  10.3 แล้ว ต้อง ไม ่มีกล ิ่นไม่พึง ปร ะสง ค์  และร ส ของ น้ า ต้อง ไม ่เปลี่ย นไป จา กเดิม  
 6.3 คุณลักษณะ ด้าน กา ร ใช้ง าน   
6.3.1 ความท นอ ุณหภูม ิ    
           เมื่อท ดส อบ ตามข้อ  10.4 แล้ว ต้อง ไม ่หล อมเห ล วหรือแ ตก    
6.3.2 ความต้าน แร ง ดึง  ค วา มย ืดเม ื่อขา ด  ความต้าน แร ง ฉีกขาด  และความใส      
           ต้อง เป็น ไปตา มต าร างท ี่ 2 
 
ตาราง ที่ 2  ค ว าม ค ว ามต ้าน แรง ดึง  ค ว ามยืด เมื่อ ขาด  ค ว ามต ้าน แรง ฉีกขา ด  และ ค ว ามใส    
( ข้อ 6.3.2) 
 
ร ายการ
ที่ คุณลักษณะ  เกณฑ ์ที่ก าหนด  
ไม ่น้อ ย กว่า  วิธีท ดส อบ  
ตาม 
พอลิเอทิล ีน  
 พอลิไวนิล  
คล อไร ด์ พอลิไวนิลิดีน  
คล อไร ด์  
1 ความต้าน แร ง ดึง  MPa - ในแ นวขน าน
เครื่อง  
- ในแ นวขวา ง เครื่อง   
30 
15  
20 
10  
60 
60 ข้อ 10.5 
 
 
2 ความย ืดเม ื่อขา ด ร ้อยล ะ   
- ในแ นวขน าน เครื่อง 
- ในแ นวขวา ง เครื่อง  
120 
250  
100 
150  
50 
50 ข้อ 10.5 
 
3 ความต้าน แร ง ฉีกขาด  mN 
- ในแ นวขน าน เครื่อง 
- ในแ นวขวา ง เครื่อง  
200 
500  
100 
100  
40 
40 ข้อ 10.6 
4 ความใส  ร ้อยล ะ  ไม ่น้อ ย กว่า   89  91 90 ข้อ 10.7 
 
6.4  คุณลักษณะ ด้าน ความปลอดภัย  
6.4.1  สี 
 6.4.1.1   ส ีที่ใ ช้พิมพ์และสีผ ส มใ นแ กน ม้วนฟิล์ม ย ืด ( ถ้า มี) 
ต้อง เป็น ไปตา ม มอก . 1069 หรือต้องเป็น ส ีชั้นคุณภา พสัม ผัส อา หาร  ม ีความปลอดภัย และไม่เป็น
อัน ตรา ย ต่อสุข ภาพ  
  ผู้ท  าต้อ ง พิสูจน์หรือ แสดง เอกสาร ร ับ ร องค ุณภา พหรือผลการ วิเครา ะห์จา กสถาบ ันหร ือหน่วยง าน ที่
ส  าน ักงา นมาตร ฐาน ผล ิตภัณฑ์อ ุตส าหกร ร มย อมรับ  
6.4.1.2  ความคง ทนของ ส ีที่ใ ช้พิมพ์แกน ม้วนฟิล์ม ย ืด ( ถ้า มี)   
 - 4 - เมื่อท ดส อบ ตามข้อ  10.8 แล้ว ส ีที่ใ ช้พิมพ์ต้อง ไม ่เปื้อ นฟ ิล ์มย ืด    
6.4.2  ส ีผส มใ นฟ ิล ์ม ย ืด ที่ล ะลายออกมา  
เ มื่อท ดส อบ ตามข้อ 10.9 แล้ว ส ีของ ส าร ล ะลายท ี่ได้ต้อง ไม ่ เข้ม กว่า ของ ส าร ล ะลายส อบ เทีย บ  
6.4.3  ปร ิมาณสาร ที่ล ะลายออกมา  
ต้อง ไม ่เกิน เกณฑ ์ที่ก าหนดในตา ร างท ี่ 3          
6.4.4  โล หะและส าร อิน ทรีย ์ในฟิล์ม ย ืด                  
 ต้อง ไม ่เกิน เกณฑ ์ที่ก าหนดในตา ร างท ี่ 5  
กา ร วิเครา ะห์ให ้ปฏิบัติตา ม มอก . 656   
 
ตาราง ที่ 3  ป ริมาณ ส ารที่ละลายอ อ ก มา 
( ข้อ 6.4.3) 
  
รายก าร
ท ี่ กา ร ทด ส อบ  ส าร ล ะลาย  
ที่ใ ช้ส กัด  เกณฑ ์ที่ก าหนด    
ไม ่เกิน  วิธีท ดส อบ    ชนิด 
PE PVC PVCD 
1 โพแท สเ ซียม เ พอร ์
แม ง ก าเ น ตท ี่ใ ช้ท  า
ป ฏิก ิริย า น้ า กลั่น 10 mg/dm3  
  มอก. 656 (8)  
2 ส ิ่ง ที่เห ล ือจา ก
กา ร ร ะเหย  ส าร ล ะลายเอท าน อล  
10% (v/v) (1) 10 mg/dm2 
 EN 1186 -3 (6) 
 
สารละลายก รด แอ ซีติก  
3 % (w/v) (2) 10 mg/dm2 
 EN 1186 -3 (6) 
 
ส าร ล ะลายเอท าน อล  
20% (v/v) (3) 10 mg/dm2 
 EN 1186 -3 (6) 
 
ส าร ล ะลายเอท าน อล  
50% (v/v) (4)   * 10 mg/dm2    EN 1186 -2 (6) 
  **  10 mg/dm2     EN 1186 -8 (7)  
น้ า มันพืช (5)  * 10 mg/dm2    EN 1186 -2 (6) 
** 10 mg/dm2 EN 1186 -8 (7) 
3 โล หะห นัก  
( เทีย บ เป็น
ตะกั่ว) -   
1 mg/dm3 
  มอก.656(8)   
 - 5 -  
หมายเหตุ  ความหมายของสารละลายที่ใช้สกัดในการทดสอบสิ่งที่เหลือจากการระเหย   
(1) หมายถึง ตัวแทนอาหารที่มีน้้า    
 (2) หมายถึง ตัวแทนอาหารที่มีกรด  
(3) หมายถึง ตัวแทนอาหารที่มีแอลกอฮอล์  
(4) หมายถึง ตัวแทนอาหารที่มีไขมันประเภทอิมัลชัน เช่น น้้าสลัด มายองเนส  
(5) หมายถึง ตัวแทนอาหารที่มีไขมันเป็นชั้นลอยที่ผิว เช่น น้้าพริกเผา และต้องมีสมบัติ เป็นไปตาม
ตารางที่ 4  
(6) หมายถึง  ให้ใช้ภาวะการทดสอบ ที่อุณหภูมิ 100 oC เป็นเวลา 1 h  
 (7) หมายถึง  ให้ใช้ภาวะการทดสอบที่อุณหภูมิ 100 oC เป็นเวลา 2 h หรือที่อุณหภูมิ 121 oC 
เป็นเวลา 1 h หรือกลั่นกลับเป็นเวลา 2 h 
(8) หมายถึง อุณหภูมิ ของสารละลายที่ใช้สกัดเป็น  (95 + 2) oC เป็นเวลา 30 min    
*    หมายถึง  เฉพาะปร ะเภทส้าหรับใช้หุ้มห่ออาหารทั่วไป    
**  หมายถึง เฉพาะประเภทส้าหรับใช้อุ่นอาหารในเตาไมโครเวฟ  
 
 
ตาราง ที่ 4 ส มบ ัติขอ ง น  ้ามัน พืชที่ใ ช้ท ดสอ บสิ่งที่เหลือ จาก การระ เหย  
( ตาร างท ี่ 3 หม ายเห ตุ (5)) 
 
จ า นวน อะตอ มค าร ์บ อน ในสายโ ซ่กรด
ไขม ันต่อ พัน ธะที่ไม ่อิ่มตัว  6:0-
12:0 14:0 16:0 18:0 18:1 18:2 18:3 
ช่วง องค ์ปร ะกอ บ กร ดไขม ันแ ส ดง  เป็น   
% (w/w) ของ เมท ิล เอสเท อร ์ที่วัดด ้วย
เครื่อง ก๊า ซโ ครมาโทกรา ฟ  <1 <1 1.5-20 <7 15-85 5-70 <1.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 - 6 - ตาราง ที่ 5  โ ลหะแ ละสารอ ิน ทรีย์ใ น ฟิล์มยืด 
( ข้อ 6.4.4) 
 
 
 
ร ายการ  
ที่  
 
คุณลักษณะ  
  เกณฑ ์ที่ก าหนด  
ไม ่เ กิน   
mg/kg  
พอลิเอทิล ีน  
 พอลิไวนิล  
คล อไร ด์ พอลิไวนิลิดีน  
คล อไร ด์  
1 ตะกั่ว 100 100 100 
2 แคดเมีย ม 100 100 100 
3 แบ เร ีย ม - - 100 
4 บ ิวทิล ทิน - 50 - 
5 ไท ร คล ีซอล ฟอสฟอร ิก - 1 000 - 
6 ไวนิลคล อไร ด์ม อน อมอร์ - 1 - 
7 ไวนิลิดีนคล อไร ด์ - - 6 
8 
 แทเล ตรว ม  
โดย แ ทเล ตแต่ละชนิด เป็น ดัง นี้  - 
 1 000 
 - 
 
8.1 ได-(2- เอทิล เฮ กซิล ) แทเล ต - 1 000 - 
8.2 ไดไอโซ โนน ิล  แทเล ต - 1 000   
8.3 ไดไอโซ เดซิล  แทเล ต - 1 000  - 
8.4 ไดบิวทิล  แทเล ต 500 1 000 - 
8.5 บ ิส( บ ิวทิล เบ นซิล ) แทเล ต - 1 000 - 
 
7. ก ารบรร จุ  
7.1  ให ้บ ร ร จุฟิล์ม ย ืดท ันทีใน ภาชน ะบ ร ร จุหรือว ัส ดุห ุ้มห ่อที่แห้ง  ส ะอา ด ป้องกันสิ่ง ส กป ร กแ ล ะกา ร ปน เปื้อ นจ าก  
ภายนอก ได้ โดย เมื่อท  าเสร ็จแ ล ้วให ้บ ร ร จุทันทีเพื่อป้อ ง กัน ฝ ุ่นละออ ง  ค วา มชื้น แล ะสิ่ง แป ล กป ล อมอื่นๆ  
 
  8. เครื่อ งหมายและฉ ลาก  
8.1 ที่ภ าชน ะบ ร ร จุ หรือวัสดุห ุ้มห ่อ ฟิล์ม ย ืดท ุกม้วน อย ่างน้อยต้อง มี เลข  อักษร หรือเคร ื่องห มาย แจ ้ง ร ายล ะเอียด
ต่อไปน ี้ให ้เห็นได้ง ่าย ชัด เจน  
(1)  ชื่อผล ิตภัณฑ์ตา มม าตร ฐาน นี้หร ือชื่ออื่น ที่ส ื่อความห มาย ว่า เป็น ผล ิตภัณฑ์ตา มม าตร ฐาน นี้  
(2)  ชนิด และ / หรือสัญลักษณ์ชนิดพ ล าสติกตาม ม อก . 1310   
 - 7 - (3)  ความกว้างและความ ย าว เป็น มิล ล ิเมต ร  เซนติเมต ร  หรือเมตร  
(4)  ความห นา  เป็น ไม โครเมตร หรือ มิล ล ิเมต ร  
(5)  อุณหภูม ิใช้ง าน  เป็นอ ง ศ าเซลเซ ีย ส   
(6)  ข้อความห ร ือเครื่อ ง หม ายแสดง ค าเตือน เกี่ยวกับก าร ใช้ ดัง ต่อไปน ี้  
  -  ห้าม ใช้กับเตา ไม โครเวฟ  ( กร ณีป ร ะเภทส  าหร ับ ใช้ห ุ้มห ่ออา หาร ทั่วไ ป )  
  -  ห้าม ใช้กับเตา แก ๊ส  เตาไฟฟ้า  ห ร ือเตา อิน ฟร าเร ด  
  -  ห้าม ใ ช้ปร ุง อา หาร ด้วย ความร้อ นสูง  เช่น ย ่าง ปิ้ง   อบ   ทอด 
- ห้าม ส ัมผ ัส กับ อา หาร ที่ม ีน้ า มันห ร ือไขม ัน และอา หาร ที่ม ีแอ ล กอฮ อล์     
- ร ะวังการ ใช้ใบ เลื่อย ส  าหร ับ เฉือนฟิล์ม พลาสติก ขณะ ใช้ง าน  ( กร ณีมีใบเลื่อย ติดม าก ับ ภาชน ะบ ร ร จุ )   
(7)   ส ัญลักษณ์แ ส ดง ว่า ส ัมผ ัส อา หาร ได้อย ่างปลอดภั ย และไม่เป็นอัน ตรา ย ต่อสุข ภาพ  ม ีล ักษณะ และสัดส ่วน
ตามภาคผนวก ค.   
 หมายเหตุ สัญลักษณ์ตามภาคผนวก ค. มีขนาดเท่าใดหรือใช้สีใดก็ได้ 
(8)  เดือน  ปีที่ท  า และร หัส ร ุ่นที่ท  า  
(9) ชื่อผู้ท  าหร ือโร ง ง าน ที่ท  า หรือเคร ื่องห มาย กา ร ค้าที่จดท ะเบ ีย น   
ในกร ณีที่ใช้ภาษาต่า ง ปร ะเทศด้วย  ต้อง มีค วา มห มาย ตรงกับ ภาษา ไท ย ที่ก าหนดไว้ข้างต้น  
 
9. ก ารช ัก ตัว อ ย่างและเกณฑ ์ตัดสิน  
9.1 กา ร ชักตัวอย่างแล ะเกณ ฑ์ตัดสิน ให ้เป็น ไปตา มภ าคผนวก  ก . 
 
10. ก ารทดสอบ  
10.1  ข้อก า หนดท ั่วไป  
10.1.1 ให ้ใช้วิธีท ดส อบ ที่ก าหนดในมาตร ฐาน นี้ หรือวิธีอื่น ใดท ี่ให ้ผล เทีย บ เท่า ใ นก ร ณีที่ม ีข้อโ ต้แย้ง ให ้ใช้  
 วิธีท ี่ก า หนดในมาตร ฐาน นี้  
10.1.2 หากมิ ได้ก าหนดเป ็นอ ย ่างอื่น น ้ าก ล ั่น และสาร เคม ีที่ใ ช้ต้อง มีค วา มบร ิส ุทธ ิ์เหม าะ ส  าหร ับ ใช้ในกา ร
วิเครา ะห์  
10.2  กา ร ทด ส อบ ขนา ด  
ให ้วัดที่อุณหภ ูมิ (23  2) ๐C   
  10.2.1  ความกว้าง  
   10.2.1.1  เครื่องม ือ      
   เครื่องวัดล ะ เอียด 1 mm    
  10.2.1.2  วิธีวัด 
    ให ้วัดความกว้างของ ตัวอย่าง ขณะ ที่อย ู่ในม้วนที่ต าแหน่งต่างๆ กัน  4 ต าแ หน่ง  รอบ นอ กม้วน  
  10.2.1.3  กา ร ร ายง าน ผล    
 - 8 -     ให ้ร ายง าน ผล ทุกค ่า   
  10.2.2   ความย าว  
   10.2.2.1  เครื่องม ือ  
 เครื่ องชั่ง น้ า หนักที่ม ีความล ะเอียด 0.01 g   
   10.2.2.2  วิธี ทด ส อบ  
     (1)  ตัดตัวอย ่างให ้ตั้ง ฉากกับ ความย าว ท าเป็น ชิ้นทดส อบ ที่ม ีความย าว  5 m จ า นวน  3 ชิ้น ชั่ง หา
มวล แล้วห าค่า เฉล ี่ย เป็น มวล ของ ฟิล์ม ย ืด  เป็น g/m   
  (2)  ชั่ง มวล ของ ฟิล์ม ย ืดแต่ละม้วน เป็น  g/m หรือใช้วิธีกา ร ชั่ง ฟิล์ม ย ืดท ั้ง ม้วนซึ่ง ร วมแกน กร ะ ดาษ
แล้วห ักลบกับ มวล ของ แก นก ร ะดา ษของ แต่ละม้วน  
10.2.2.3  วิธีค าน วณ  
 ค าน วณหาควา มย าว ต่อม้วนของแต่ล ะม้วน จา กสูตร  
 
  L         =        m1   
               m2 
เมื่อ  L  คือ  ความย าว   เป็น เมต ร  
 m1 คือ  มวล ของ ฟิล์ม ย ืดต่อม้วน  เป็น กร ัม  
      m2  คือ  มวล ของ ฟิล์ม ย ืด ต่อเมตร  เป็น กร ัม  
 
  10.2.2.4 กา ร ร ายง าน ผล   
     ให ้ร ายง าน ผล ทุกค ่า  
 10.2.3  ความห นา  
  10.2.3.1  เครื่องม ือ  
   เครื่องวัดท ี่วัดได้ล ะเอียดถึง  0.001 mm 
  10.2.3.2  วิธีวัด 
ตัดตัวอย ่างให ้ตั้ง ฉากกับ ความย าว ท าเป็น ชิ้นทดส อบ ที่ม ีความกว้าง 200 mm จ า นวน  5 ชิ้น แล้ว
วั ดความห นา ของ ชิ้นทดส อบ ที่ต  าแ หน่ง ต่างๆ กัน ในแน วขนา นก ับ หน้าก ว้า ง ของ ม้วน ชิ้นละ 10 
ต าแ หน่ง  
  10.2.3.3  กา ร ร ายง าน ผล   
       ให ้ร ายง าน ผล ทุกค ่า  
10.3   กา ร ทด ส อบ กลิ่นและร ส  
10.3.1 เครื่องม ือ  
   ขวดแก้วขน าด 250 cm3 พร ้อมจุกที่ปิดส นิท                       
 - 9 - 10.3.2 กา ร เตรียม ชิ้นทดส อบ  
ตัดตัวอย ่างท  าเป ็นชิ้น ทด ส อบ  ใ ห้ม ีพื้น ที่ประ มาณ 0.5 m2   
10.3.3 คณะผู้ตร วจสอบ  
ปร ะกอ บ ด้วย ผู้ม ีความช าน าญ ในกา ร ตรว จสอบก ล ิ่นแ ล ะร ส ของ ฟิล์ม ย ืด จ าน วน 5 คน แต่ละคนแยกกัน
ตรว จแ ล ะให้ข้อค ิดเห ็นโดยอิส ร ะ  
10.3.4 วิธีท ดส อบ  
(1)  ขย  าชิ้น ทด ส อบ ใส ่ขวดแก้ว ปิดจ ุกตั้ง ทิ้ง ไว้เป็น เวลา 24 h จา กน ั้ นให้คณะผู้ตรวจ ส อบ ดม กลิ่น  
(2) น า ชิ้นทดส อบ แช่ใน น้ า กลั่นเป็น เวลา 30 min เทน้ าก ล ั่นแ ย กใส ่บ ีกเกอ ร ์ จาก นั้น ให ้คณะผู้
ตรว จสอบชิมน้ า กลั่นเปร ีย บ เทีย บ กับ น้ า กลั่นที่ไ ม่ไ ด้ใส ่ชิ้นทดส อบ  
10.3.5 เกณฑ ์ตัดส ิน       
    ให ้ถือเอ าข้อ คิดเห ็นที่ตรงกันของคณะผู้ตรว จสอบอ ย ่างน้อย 3 คน  
10.4 กา ร ทด ส อบ ความท นอ ุณหภูม ิ  
10.4.1 เครื่องม ือ  
          ตู้ควบคุมอุณหภ ูมิ ได้ ถึงอุณหภ ูมิใ ช้ง าน ส ูง ส ุด หรือ อุณหภูม ิใช้ง าน ต่ าสุดแล้วแต่กร ณี ตามท ี่ร ะบ ุไว้ท ี่ฉล าก   2 oC  
  10.4.2 กา ร เตรียม ชิ้นทดส อบ  
  ตัดตัวอย ่างเป็น ชิ้นทดส อบ ขนา ดไม ่น้อ ย กว่า  100 cm2 เก็บ ชิ้นทดส อบ ไว้ท ี่ อุณหภูม ิ (23  5) oC เป็น
เวลาอย่าง น้อ ย  2 h 
  10.4.3 วิธีท ดส อบ  
น า ชิ้นทดส อบ จา กข้อ 10.4.2 วา ง ไว้ในตู้ควบคุมอุณหภูม ิ ได้ ถึงอุณหภ ูมิใ ช้ง าน ส ูง ส ุด หรือต่ า ส ุดแล้วแต่
กร ณี ตามท ี่ร ะบ ุไว้ท ี่ฉล าก  เป็น เวลา 3 h น า ออก มาไว้ท ี่อุณหภูม ิ (23  5) oC เป็น เวลา 1 h แล้วตรวจ
พิน ิจ 
10.5 กา ร ทด ส อบ ความต้าน แร ง ดึง และความย ืดเม ื่อขา ด 
 10.5.1 เครื่องม ือ  
10.5.1.1 เครื่ องท ดส อบ แร ง ดึง ร ะบ ุแร ง ดึง ชิ้นทดส อบ มีค วา มเท ี่ย ง   1 %  
10.5.1.2 เครื่องวัด ล ะเอียด 0.001 mm 
10.5.1.3 เค ร ื่องวัดล ะเอียด 0.25 mm  
10.5.2 กา ร เตรียม ชิ้นทดส อบ  
ตัดตัวอย ่างเป็น ชิ้นทดส อบ ร ูปสี่เห ล ี่ย มผ ืนผ้า กว้า ง  5.0 mm ถึง 25.4 mm และยาวมากกว่ าร ะยะร ะหว่าง
ปา กจับ ตามตาร างท ี่ 6 อย่าง น้อ ย  50 mm จ า นวน  10 ชิ้น ใช้ท ดส อบ แน วละ 5 ชิ้น 
10.5.3 ภาวะ ทด ส อบ                
 - 10 -      เก็บ ชิ้นทดส อบ ไว้ท ี่อุณหภูม ิ (23  2) ๐C และความชื้นสัม พัทธ์ (50  5) % เป็น เวลาไม ่น้ อยกว่า 40 
h  แล้วท ดส อบ ที่ภ าว ะดังกล ่าว  ถ้าทดส อบ ในภา วะน ี้ไม ่ได้ ให ้ทด ส อบ ทันท ีที่น า ชิ้นทดส อบ ออก จา กภา วะ
ดัง กล่าว   
10.5.4 วิธีท ดส อบ          
10.5.4.1 เก็ บ ชิ้นทดส อบ ไว้ท ี่ภาวะ ทด ส อบ ตามข้อ 10.5.3 หาพื้น ที่ภ าคตัดขวางของ ชิ้นทดส อบ  ( กว้า ง  x 
หนา) (A) โดย วัดความห นา ด้วย เค ร ื่องวัด ตามข้อ 10.5.1.2 และวัดความ ก ว้า ง ด้วย เครื่องวัด ตาม
ข้อ 10.5.1.3 
10.5.4.2 ย ึดชิ้นทดส อบ ด้วย ปา กจับ ของ เครื่องท ดส อบ แร ง ดึง ตามแน วขนา นเคร ื่อง ดึง ชิ้นทดส อบ ด้วย อัตร า
กา ร เคล ื่อน ที่ข องปาก จับ  ตามท ี่ก า หนดในตา ร างท ี่ 6 
10.5.4.3 ดึง จน กร ะทั่ง ชิ้นทดส อบ ขาด บัน ทึกเป็นแ ร ง ดึ ง ส ูง ส ุดท ี่ท าให ้ชิ้นทดส อบ ขาด (F) เป็น นิวตัน    
 
ตาราง ที่ 6 ระยะ ระหว่างป ากจ ับ แ ละอัตราการเค ลื่อ น ที่ข อ ง ป ากจ ับ 
( ข้อ 10.5.2 และ ข้อ 10.5.4.2) 
 
ความย ืดเม ื่อขา ด  
% ร ะยะร ะหว่างปา กจับ บ น - ล ่าง  
mm อัตร าก าร เคล ื่อน ที่ข องปาก จับ   
mm/min 
ไม ่เกิน  20 125 12.5 
20 ถึง 100 100 50 
เกิน  100 50 500 
 
  10.5.5 วิธีค าน วณ      
   10.5.5.1 ค าน วณหาควา มต ้าน แร ง ดึง  จาก ส ูตร          
 
                            S  =      F 
           A 
เมื่อ   S   คือ   ความต้าน แร ง ดึง  เป็น เมกะพา ส คัล   
F   คือ   แร ง ดึง ส ูง ส ุดท ี่ท าให ้ชิ้นทดส อบ ขาด เป็น นิวตัน  
                 A   คือ  พื้น ที่ภ าคตัดขวางของ ชิ้นทดส อบ  เป็น ตาร างม ิล ล ิเมต ร    
 
10.5.5.2  ค าน วณหาควา มย ืดเม ื่อขา ด จากสูตร  
 
            T       =           
100)lll(
00 1    
 - 11 - เมื่อ T    คือ  ความย ื ดเม ื่อขา ด  เป็น ร ้อยล ะ  
0l
  คือ   ค วา มย าว เร ิ่มต ้น เป็น มิล ล ิเมต ร  
1l
    คือ   ค วา มย าว  ณ จุดขาด เป็น มิล ล ิเมต ร  
        
  10.5.6 กา ร ร ายง าน ผล   
   ให ้ร ายง าน ค่าเฉล ี่ย ของ ความต้าน แร ง ดึง ในแ ต่ล ะแ นว เป ็น  เมกะพา ส คัล  และความย ืดเม ื่อขา ด  เป็น
ร ้อยล ะ  
10.6 กา ร ทด ส อบ ความต้าน แร ง ฉีกขาด             
 10.6.1 เครื่องม ือ   
    เครื่องท ดส อบ เอลเม นดร อบ เทีย ร ิง  (Elmendrop tearing tester ) ที่ม ีความล ะเอียด   1 %    
 10.6.2 กา ร เตรียม ชิ้นทดส อบ  
     ตัดตัวอย ่างเป็น ชิ้นทดส อบ ขนา ด 76 mm x 63 mm ดัง ร ูปที่ 1 จ า นวน ไม ่น้อ ย กว่า  10 ชิ้น ทั้ง แน ว  
         ขนา นเคร ื่องแล ะแ นวข วา ง เครื่อง  
10.6.3 ภาวะ ทด ส อบ  
   เก็บ ชิ้นทดส อบ ไว้ท ี่อุณหภูม ิ (23  2) ๐C  ความชื้นสัม พัทธ์  (50  5) % เป็น เวลาไม ่น้อ ย กว่า  40 h 
แล้วท ดส อบ ที่ภ าว ะดังกล ่าว  ถ้าทดส อบ ในภา วะน ี้ไม ่ได้ ให ้ทด ส อบ ทันท ีที่น าชิ้น ทด ส อบ ออก จา กภา วะ
ดัง กล่าว  
 
 
ร ูปที่ 1 ร ูปร ่างและขนา ดของ ชิ้นทด ส อบ ความต้าน แร ง ฉีกขาด  
( ข้อ 10.6.3)   
 - 12 - 10.6.4 วิธีท ดส อบ  
10.6.4.1 ย ึดชิ้นทดส อบ เข้าก ับ ตัว เครื่องท ดส อบ เอลเม นดร อบ เทีย ร ิง ตาม ข้อ 10.6.1 ตัดชิ้นทดส อบ ให ้เกิด  
               ร อยฉ ีกขา ดเริ่มต้น โดย กดใบมีดล ง จน ส ุด  
10.6.4.2 ปล่อย ล ูกตุ้ม หม ุนไป และกลับ 1 ร อบ  เพื่อฉีกชิ้นทดส อบ  
10.6.4.3 อ่า น ส เกล บน ล ูกตุ้ม ตรงจุดเข็ม ชี้  
     10.6.4.4 ทด ส อบ ซ้ าจน ครบ  10 ชิ้นใน แต่ละแน ว  
      10.5.4.5 หาค่าเฉล ี่ย แน วขนา นเคร ื่องแล ะแ นวขวา ง เครื่อง  
10.6.5 วิธีค าน วณ  
ค าน วณควา มต ้าน แร ง ฉีกขาด จาก ส ูตร  
                           E    =      m x r 
           100 
เมื่ อ   E  คือ   ความต้าน แร ง ฉีกขาด เป็น กร ัมแรง    
m คือ   มวล ล ูกตุ้ม  เป็น กร ัม 
                 r คือ  ค่าเฉล ี่ย ที่อ่าน ได้จาก ส เกล   
                กา ร แป ล ง หน่วย   มิล ล ินิวตัน   =  9.81 x กร ัมแรง  
 
        10.6.6 กา ร ร ายง าน  
        ร ายง าน ค่าเฉล ี่ย ของ ความต้าน แร ง ฉีกขาดใ นแ ต่ล ะแ นวเป ็น  มิล ล ินิวตัน   
10.7 กา ร ทด ส อบ ความใส  
10.7.1 เครื่องม ือ  
เครื่อง วัดความท ึบ แสง  (hazemeter) ที่ม ี แผน ภูม ิโครง ส ร ้าง ด ัง ร ูปที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 - 13 -  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ร ูปที่ 2  แผน ภูม ิโครง ส ร ้างของ เครื่องวัดความท ึบ แสง  
( ข้อ 10.7.1) 
 
10.7.2 กา ร เตรียม ชิ้นทดส อบ  
10.7.3.1 ตัด ตัวอย่าง เป็น ชิ้นทดส อบ วง กลม เส้นผ่าน ศ ูนย์กลาง  50 mm หรือเป ็นสี่เห ล ี่ย มจตุรัส  
        ขนา ด 50 mm x 50 mm จ า นวน  3 ชิ้น 
 10.7.3.2 ชิ้นทดส อบ ต้อง ส ะอา ด ไ ม่ม ีข้อบ กพร ่องท ี่ส ่ง ผล ต่อกา ร ทด ส อบ  เช่น รอ ย ขีด ไ ขม ัน ฝ ุ่น ผง  
10.7.3 ภาวะ ทด ส อบ  
เก็บ ชิ้นทดส อบ ไว้ท ี่อุณหภูม ิ (23  2) ๐C และความชื้นสัม พัทธ์  (50  5) % เป็น เวลาไม ่น้อ ย กว่า  40 
h แล้วท ดส อบ ที่ภ าว ะดังกล ่าว  ถ้าทดส อบ ในภา วะน ี้ไม ่ได้ ให ้ทด ส อบ ทันท ีที่น าชิ้น ทด ส อบ ออก จา กภา วะ
ดัง กล่าว  
10.7.4 วิธีท ดส อบ  
10.7.4.1 วา ง ชิ้นทดส อบ ที่ 1 ในต า แหน่งท ี่ก า หนด บน เครื่องวัดความท ึบ แสง ตามข้อ 10.7.1 โดย ก า หนดส ภาวะ  
                  แวดล้อมการ ทด ส อบ ดัง ตาร างท ี่ 7 อ่า นค่ า แสง 
 
 
 
 
 
 
  
 - 14 - ตาร างท ี่ 7  ส ภาวะ แวดล้อมการ ทด ส อบ  
( ข้อ 10.7.4.1) 
 
ค่ากา ร อ่า น  ชิ้นทดส อบ  อุป กร ณ์เก็บ แสง  อุป กร ณ์สะท้อนแ ส ง  
มาตรฐา น  
T1 ไม ่ใส ่ชิ้นทดส อบ  ไม ่เปิดใช้ง าน  เปิดใช้ง าน  
T1  ใส ่ชิ้นทดส อบ  ไม ่ เปิดใช้ง าน  เปิดใช้ง าน  
T3 ไม ่ใส ่ชิ้นทดส อบ  เปิดใช้ง าน  ไม ่เปิดใช้ง าน  
T4 ใส ่ชิ้นทดส อบ  เปิดใช้ง าน  ไม ่เปิดใช้ง าน  
 
           เมื่อ  T1 คือ ค่าแ ส ง ที่อ่าน ได้จาก แหล ่ง ก า หนดแสง ที่ไ ม่ผ ่าน ชิ้นทดส อบ  
  T2 คือ ค่าแ ส ง ที่ท ะลุผ่านชิ้น ทด ส อบ  
T3 คือ ค่าแ ส ง กร ะจ ายของ เครื่องวัด  
  T4 คือ ค่าแ ส ง กร ะจ ายจา กเครื่อ ง วัดและชิ้น ทด ส อบ  
 
10.7.4.2 ทด ส อบ ชิ้นทดส อบ ที่ 2 และชิ้น ทด ส อบ ที่ 3 ตาม ล  าดับ ตาม ข้อ 10.7.4.1   
10.7.5 กา ร ค าน วณ  
10.7.5.1 ค าน วณค่า แสง ทั้ง หม ดท ี่ทะล ุผ่าน ชิ้นทดส อบ  (Tt) จา กสูตร             
     Tt  T2 
       T1 
เมื่อ  Tt คือ ค่าแ ส ง ทั้ ง หม ดท ี่ทะล ุผ่าน ชิ้นทดส อบ   
T1 คือ ค่าแ ส ง ที่อ่าน ได้จาก แหล ่ง ก า หนดแสง ที่ไ ม่ผ ่าน ชิ้นทดส อบ  
T2 คือ ค่าแ ส ง ที่ท ะลุผ่านชิ้น ทด ส อบ  
 
 10.7.5.2 ค าน วณค่า แสง ฟุ้งกระ จา ย ที่ท ะลุผ่านชิ้น ทด ส อบ  (Td) จา กสูตร  
           Td  T4- T3 (T2/T1) 
        T1 
เมื่อ  Td คือ ค่าแ ส ง ฟุ้งกร ะจ ายท ี่ทะล ุผ่าน ชิ้นทดส อบ   
T1 คือ ค่าแ ส ง ที่อ่าน ได้จาก แหล ่ง ก า หนดแสง ที่ไ ม่ผ ่าน ชิ้นทดส อบ  
T2 คือ ค่าแ ส ง ที่ท ะลุผ่านชิ้น ทด ส อบ    
 - 15 - T3 คือ ค่าแ ส ง กร ะจ ายของ เครื่องวัด  
  T4 คือ ค่าแ ส ง กร ะจ ายจา กเครื่อ ง วัดและชิ้น ทด ส อบ  
 
 10.7.5.3  ค าน วณควา มใ ส เป็น ร ้อยล ะ จา กสูตร  
         H                  Td 
             Tt 
เมื่อ  H คือ ความใส  เป็น ร ้อยล ะ   
Td คือ ค่าแ ส ง ฟุ้งกระ จา ย ที่ท ะลุผ่านชิ้น ทด ส อบ   
Tt คือ ค่าแ ส ง ทั้ง หม ดท ี่ทะล ุผ่าน ชิ้นทดส อบ       
10.7.6 กา ร ร ายง าน  
      ให ้ร ายง าน ค่าเฉล ี่ย ของ ความใส  เป็น ร ้อยล ะ 
10.8 กา ร ทด ส อบ ความคง ทนของ ส ีที่ใ ช้พิมพ์ แก นม้วนฟ ิล ์มย ืด ( ถ้า มี) 
10.8.1 วิธีท ดส อบ  
ดึง ตัวอย่าง ออก จา กม้วนจน หม ด แล ้วตร วจพ ินิจ ผิวของ ตัวอย่าง ทุกชั้น   
10.9 กา ร ทด ส อบ สี ผส มใ น ฟิล์ม ย ืด ที่ล ะลายออกมา  
   10.9.1 เครื่องม ือ  
     10.9.1.1  อ่า ง น้ า ร ้อน หรือตู้ ควบคุมอุณหภูม ิได้ท ี่  (60  2) oC  และ (95  2) oC 
 10.9.1.2  หล อดเน ส ส ์เลอร์  ขนา ด  เส้ นผ่า นศ ูนย์กลาง ภายใน 20 mm เส้นผ่าน ศ ูนย์กลาง ภายนอก  24 mm 
ขนา ด 100 cm3 
   10.9.2 ส าร เคม ี  และสาร ล ะลาย  
 10.9.2.1 น้ า กลั่น  
 10.9.2.2 ส าร ล ะลายกรดแ อซีติก  4 % โดย ปร ิมาตร  
10.9.2.3 ส าร ล ะลายเอท าน อล  20 % โดย ปร ิมาตร  
 10.9.2.4 นอ ร ์แมล เฮ ปเทน  
   10.9.3  กา ร เตรียม ส าร ล ะลายตัวอย ่าง  
10.9.3.1 กร ณีสกัด ด้วย น้ า กลั่นหรือ กร ณีสกัด ด้วย ส าร ล ะลายกรดแ อซีติก  4 % โดย ปร ิมาตร  
 แช่ตัวอย่าง ที่แห ้ง  ส ะอา ด แล ะป ร าศ จา กฝ ุ่นละออ ง  ในน ้ าก ล ั่นหร ือสาร ล ะลายกรดแ อซีติก  แล้วแต่
กร ณี  อุณหภูม ิ ที่ใ ช้เป็น   (95  2) oC โดย ใช้ส าร ล ะลาย 2 cm3 ต่อพื้น ที่ผ ิว ส ัมผ ัส  1 cm2 น า ไปตั้งใ น
อ่า ง น้ า ร ้อน ที่อุณหภ ูมิ  (95  2) oC เป็น เวลา  30  min แล้วเท ส าร ล ะลายท ี่ได้แยกใ ส ่บ ีกเกอ ร ์  
10.9.3.2 กร ณี ส กัด ด้วย ส าร ล ะลายเอท าน อล  20  % โดย ปร ิมาตร  X 100   
 - 16 -  แช่ ตัวอย่าง ใน ส าร ล ะลายเอท าน อล  ตัวอย่าง ที่ใ ช้ต้อง แห้ง  ส ะอา ด และปร าศ จา กฝ ุ่นละ ออง อุณหภูม ิ
ที่ใ ช้เป็น  (60  2) oC โดย ใช้ส าร ล ะลาย 2 cm3 ต่อพื้น ที่ผ ิว ส ัมผ ัส  1 cm2 น า ไปตั้งใ นอ ่างน้ า ร ้อน
หรือตู้ควบ คุม อุณหภูม ิที่ม ีอุณหภูม ิ  (60  2) oC  เป็น เวลา  30 min แล้วเท ส าร ล ะลายท ี่ได้แยกใ ใส ่
บ ีกเกอ ร ์  
10.9.3.3 กร ณีสกัดด้วย นอ ร ์แมล เฮ ปเทน  
 แช่ตัวอย่างท ี่แห้ ง ส ะอา ด  และปร าศ จา กฝ ุ่นละออ ง  ในน อร ์แมล เฮ ปเทน  ที่ มี อุณหภูม ิ  (25  2) oC  
โดย ใช้ส าร ล ะลาย 2 cm3 ต่อพื้น ที่ผ ิว ส ัมผ ัส  1 cm2 น า ไปตั้ง ไว้ ที่อุณหภ ูมิ  (25  2) oC เป็น เวลา  60 
min แล้วเท ส าร ล ะลายท ี่ได้ใส ่บ ีกเกอ ร ์  
 10.9.4 กา ร เตรียม ส าร ล ะลายส อบ เทีย บ  
เตรียม ส าร ล ะลายส อบ เทีย บ เช่นเดียวกับ ข้อ 10.9.3 แล้วแต่กร ณี  ย กเว้น ไม ่ต้อง ใส ่ตัวอย่าง  
 10.9.5 วิธีท ดส อบ  
ใช้ปิเปตต์ดูดสาร ล ะลายตัวอย ่างจา กข้อ  10.9.3  แล้วแต่กร ณี   ปร ะมาณ  50  cm3  ใส ่ในหล อดเน ส ส ์
เลอร์    ตั้ง หล อดเน ส ส ์เลอร์ไว้บ นพ ื้นสีขาว  แล้วเท ีย บ ส ีของ ส าร ล ะลายตัวอย ่างกับ ขอ ง ส าร ล ะลายส อบ
เที ย บ ที่เต ร ีย มต ามข้อ  10.9.4 แล้วแต่กร ณี  โดย มอง จา กด้า นบ น    
  
 
                 
 
 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 - 17 - ภาค ผนวก ก . 
กา ร ชักตัวอย่างแล ะเกณ ฑ์ตัดสิน  
( ข้อ 9.1)  
ก.1 ร ุ่น ในที่นี้  หม ายถึง  ฟิล ์มย ืด ปร ะเภทและ ชนิดเดียวกัน ท าจา กวัสดุ อย่าง เดีย วกัน  มีรูปร ่าง ข นา ด แล ะค วา ม
หนาร ะบ ุเดีย วกัน  ท  าโดยกรร มวิธ ีเดีย วกัน  ท ี่ท าห ร ือส่ง มอบหรือซื้อขา ย ในร ะยะเวลาเดีย วกัน    
ก.2 กา ร ชักตัวอย่างแล ะกา ร ย อมรับ  ใ ห้เป็นไป ตามแผนก าร ชักตัวอย่างท ี่ก า หนดต่อไปน ี้  หรืออา จใช้แผน กา ร ชัก
ตัวอย่าง อื่น ที่เท ีย บ เท่ากัน ทาง วิชา กา ร กับ แผน ที่ก าหนดไว้  
ก.2.1 กา ร ชักตัวอย่ า ง และกา ร ย อมรับ ส  าหร ับ กา ร ทด ส อบ ขนา ด ล ักษณะ ทั่วไ ป กา ร บ ร ร จุ และเครื่อ ง หม ายและ
ฉล าก 
   ก.2.1.1  ให ้ชักตัวอย่างโ ดย วิธีส ุ่มจากร ุ่นเดียวกันจ  าน วน 3 ม้วน  
ก.2.1.2  ตัวอย่าง ทุกตัวอย ่างต้อง เป็น ไปตา มข ้อ 4. ข้อ 6.1 ข้อ 7. และข้อ 8.  จึงจะถือว ่าฟ ิล ์มย ืดรุ่น นั้น เป็น ไป
ตามเกณฑ ์ ที่ก าหนด   
ก.2.2 กา ร ชักตัวอย่างแล ะกา ร ย อมรับ ส  าหร ับ กา ร ทด ส อบ กลิ่นและร ส  และ คุณลักษณะด้า นก าร ใช้ง าน  
ก.2.2.1  ให ้ใช้ตัวอย ่างท ี่ผ่าน กา ร ตรว จสอบจ าก ข้อ  ก.2.1 แล้ว จ า นวน  3 ม้วน   
ก.2.2.2  ตัวอย่า ง ทุกตัวอย ่างต้อง เป็น ไปตา ม ข้อ 6.2 และ ข้อ 6.3 จึงจะถือว ่าฟ ิล ์มย ืดรุ่น นั้น เป็ นไป ตามเกณฑ ์ที่
ก า หนด  
ก.2.3 กา ร ชักตัวอย่างแล ะกา ร ย อมรับ ส  าหร ับ กา ร ทด ส อบ ความคง ทนของ ส ีที่ใ ช้พิมพ์แกน ม้วนฟิล์ม ย ืด  ( ถ้า มี)  
ก.2.3.1 ให ้ชักตัวอย่างโ ดย วิธีส ุ่มจากร ุ่นเดียวกัน จ า นวน  1 ม้วน   
ก.2.3.2  ตัวอย่าง ต้อง เป็น ไปตา มข ้อ 6.4.1.2 จึงจะถือว ่า ฟิล์ม ย ืด ร ุ่นน ั้นเป ็นไป  ตามเกณฑ ์ที่ก าหนด  
ก.2.4 กา ร ชักตัวอย่างแล ะกา ร ย อมรับ ส  าหร ับ ชนิดพ ล าสติก  ส ีผส มใ นฟ ิล ์มย ืด ที่ล ะลายออกมา  ป ร ิมาณสาร ที่
ล ะลายออกมา และโล หะและส าร อิน ทรีย ์ในฟิล์ม ย ืด  
ก.2.4.1 ให ้ชักตัวอย่างโ ดย วิธีส ุ่มจากร ุ่นเดียวกัน จ า นวน  3 ม้วน ท าเป็น ตัวอย่าง ร วม ในกร ณีตัวอย่างไม ่
เพียง พอใ ห้ชักตัวอย ่างเพิ่มโ ดย วิธีส ุ่มจากร ุ่นเดียวกันจ นได้ตัวอย่างรวม ตามท ี่ก า หนด  
ก.2.4.2  ตัวอย่าง ต้อง เป็น ไปตา ม ข้อ 5.2 ข้อ 6.4.2 ข้อ 6.4.3 และ ข้อ 6.4.4 ทุกรา ย กา ร  จึง จะ ถือว่า ฟิล์ม ย ืด
ร ุ่นน ั้นเป ็นไป  ตามเกณฑ์ที่ก าหนด  
ก.3  เกณฑ ์ตัดส ิน  
  ตัวอย่าง ฟิล์ม ย ืดต้อง เป็น ไปตา มข ้อ ก.2.1.2 ข้อ ก.2.2.2 ข้อ ก.2.3.2 และ ข้อ ก.2.4.2 ทุกข้อ จึงจะถือว ่า
ฟิล์ม ย ืดรุ่น นั้น เป็น ไปตา มม าตร ฐาน ผล ิตภัณฑ์อ ุตส าหกร ร มนี้   
 
 
   
 - 18 - ภาค ผนวก ข . 
ส ัญลักษ ณ์หน ่ว ย  
ส ัญลักษณ์หน่วยในม าตร ฐาน นี้ใช้ตา มระบ บ หน่วย ร ะหว่างปร ะเทศ  (System International Units ; SI) หรือที่
เร ีย กหน่วยเ อสไอ  ดัง ก า หนดในตาร างท ี่  ข.1   
 
ตาราง ที่  ข.1 ส ัญลักษ ณ์หน ่ว ย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ส ัญลักษณ์  ชื่อ  
cm2 ตาร างเซนติเม ตร  (square centimetre )    
cm3 ล ูกบ าศ ก์เซนติเมตร  (cubic centimetre )    
g กร ัม (gram ) 
g/m กร ัมต ่อเมตร  (gram/metre ) 
h  ชั่วโม ง  (hour) 
m เมต ร  (metre) 
m2 ตาร าง เมต ร ( square metre ) 
mg/d m2 มิล ล ิกร ัมต ่อลูกบา ศ ก์เซนติเมตร  (milligram/ square decimetre ) 
mg/dm3 มิล ล ิกร ัมต ่อลูกบา ศ ก์เดซิเม ตร  (milligram/cubic decimetre ) 
mg/kg   มิล ล ิกร ัมต ่อกิโลกรัม  (milligram/kilogram ) 
min  นา ที (minute ) 
mm  มิล ล ิเมต ร  (millimetre ) 
mm /min  มิล ล ิเมต ร ต่อน าที  (millimeter / minute ) 
mN มิล ล ิ นิวตัน  (millinewton ) 
v/v ปร ิมาตรต่อ ปร ิมาตร (volume/volume)  
w/v น้ า หนักต่อป ร ิมาตร (weight/volume)  
w/w น้ า หนักต่อน ้ าหนัก  (weight/ weight)  
MPa  เมกะ พา ส คัล  (mega pascal ) 
µm  ไม โครเมตร (micrometre)  
oC  องศา เซล เซีย ส  (degree celsius )   
 - 19 -  
ภาค ผนวก ค . 
ส ัญลักษณ์แ ส ดง ว่า ส ัมผ ัส อา หาร ได้อย ่างปลอดภัย และไม่เป็นอัน ตรา ย ต่อสุข ภาพ  
( ข้อ 8.1 (7))